166 A B R E G fi DES MEMOIRES 



i ■ m « i— cti faire cette porcelaine , nous en donnerons de la faire grainee , fi on h 



P vent telle - , mais on l'aimera apparemment mieux avec des fibres, lorfque 



' ' nous aurons parle des avantages qui lui reviennent de cette tiflure. 



Anne'e 11 38. Un autre caradtere de la bonne porcelaine, c'eft d'etre moins fulible 



que le verre , ou plutot de pouvoir etre amenee difficilemcnt a etre du 



verre - , nous l'avons dit ailleurs, c'efl: la vraie pierre de touche, la cou- 



pelle qui fait diftinguer la porcelaine de la Chine de routes celles d'Eu- 



rope - , expofee a un degre de feu tres- violent, elle le foutient fans ceffer 



d'etre porcelaine-, au-lieu qu'un degre de feu bien inferieur, reduit les 



autres a n'etre que du verre. Entre ces dernieres , les unes peuvent etre 



vitrinies plus oil moins aifement, felon qu'ellcs font plus ou moins im- 



parfaites; mais il n'en eft aucune de ces dernieres qui puiffc foutenir un 



feu pareil & celui auquel relifte notre porcelaine par transformation. Les 



tafles qui en font faites, pourroient fervir de creufets dans lefquels on 



fondroit les porcelaines d'Europe. Enfin, des que nous aurons explique 



les principes d'oii depend fa formation, il fera aife de juger qu'on pourra 



la rendre auffi fixe qu'on le deiirera : peut-ctie plus fixe, s'il en eft be- 



foin , que celle de la Chine. 



Voila done le verre reellement transforme dans une matiere qui ne pent 

 etre meconnue pour de la porcelaine, puilqti'elle en a toutes les qualites 

 effentielles. II eft prefque inutile que nous ajoutions que quelque froide 

 que foit la nouvelle porcelaine, elle pent recevoir les liqueurs les plus 

 chaudes fans fe cafTer •, il n'y a pas a craindre qu'elle's y produifent des 

 felures comme elles en produifent fouve'nt dans les autres porcelaines , & 

 merae dans celles des Indes. Rien n'eft plus ordinaire que de voir des 

 taffes qui ont des felures produites par la chaleur , qui les a attaquees 

 trop fubitement. Quand notre nouvelle porcelaine aura ete rendne auffi 



Iiarfaite quelle le peut etre, non-feulemeiit elle n'aura rien a craindre de» 

 iqueurs les plus chaudes, on pourra l'expofer a des epreuves, & ['em- 

 ployer a des ufages auxquels on n'oferoit expofer celle de la Chine. On 

 pourra hardiment & fans precautions la mettre fur le feu. J'ai fait bouillir 

 de l'eau dans des vafes de cette nouvelle porcelaine , fans les menager 

 autrement qu'on menage en pareil cas les cafetieres de terre & celles de 

 fer-blanc. A deffein je ne rempliflois pas entierement le Vi(e d'eau , je le 

 pofois brufquement aupres des charbons les plus ardens', l'eau s'y echaut- 

 fbit vite, & bouilloit dans le vafe - , je le retirois du feu plein d'eau bouil- 

 lante , & quelqucfois je le pofois fur un marbre froid. Apres toutes ces 

 epreuves, auxquelles pen de porcelaines refifteroient, le vale etoit parfai- 

 tement fain. Quelquefois j'ait fait beaucoup plus , j'ai mis un gobelet de 

 cette porcelaine a la forge, fur des charbons ardens, & dont l'ardeur a 

 ete encore animee par des coups de fouftlets reiteres pendant prts d'un 

 «juart-d'heiire - , en un mot, j'ai fait fondre du verre dans ce gobelet fans 

 que fa forme en ait foufrert. 



Nous pouvons done afTurer que , par rapport a nos ufages , il n'eft 

 point de meilleure, & peut-etre n'eft-il point d'aufli bonne porcelaine 

 que celle qui doit uniquement fon engine au verre. Elle aiiroit toutes 



